—  719  — 
li  Adesso  presentiamo  i  risultati  di  nuove  ricerche  estese  a  leghe  binarie 
formate  coi  metalli  stagno,  piombo,  bismuto,  cadmio,  zinco  ed  antimonio. 
«  Codia  si  vedi'à,  essi  comprovano  non  solo  le  nostre  vedute  intorno  alle 
proprietà  delle  leghe,  ma  ci  olfrono  ancora  il  modo  di  ricavare  dei  dati  abba- 
stanza approssimati  sulla  densità  e  sulla  dilatazione  termica  dei  metalli  zinco 
ed  antimonio  allo  stato  liquido,  senza  aver  bisogno  di  studiarli  direttamente, 
cosa  molto  difficile  a  causa  della  loro  elevata  temperatura  di  fusione. 
Preparazione  delle  leghe  * 
e  determinazione  della  loro  densità. 
K  Nella  preparazione  delle  leghe  la  fusione  dei  metalli,  venne  fatta  in 
na  crogiuolo  di  carbone  di  storta,  munito  di  coperchio,  in  presenza  di  un 
po'  di  paraffina  sotto  una  corrente  di  gas  inerte.  Usando  simili  precauzioni  ed 
avendo  pure  cura  che,  dopo  la  formazione  delle  leghe,  queste  vengano  versate 
in  recipienti  ripieni  di  gas  inattivo,  non  si  ottiene  alcun  residuo  di  scoria. 
«  Nel  calcolo  delle  proporzioni  ponderali  destinate  alla  preparazione  delle 
leghe  di  data  composizione  molecolare,  abbiamo  preso  per  pesi  atomici  dei 
metalli  la  media  dei  valori  dati  da  Magnus  e  da  Seubert  e  Mayer,  cioè 
per  il  Pb  Peso  atomico  206,43  (') 
Sn  «  117.53 
Zn  »  64,89 
Bi  "  207,51 
Cd  «  111,77 
Sb  "  119,78 
i  «  Come  notammo  nello  studio  delle  leghe  di  piombo  e  stagno ,  il  peso 
specifico  di  una  lega  varia  sensibilmente  col  variare  del  modo  di  raffreddamento 
,  della  lega  fusa;  perciò  nella  determinazione  del  peso  specifico  delie  leghe 
i!  abbiamo  studiati  masselli  metallici  ottenuti  in  modo  identico  con  fusioni  suc- 
cessive d'ogni  singola  lega. 
"  A  questo  scopo  le  leghe  fuse  venivano  versate  in  piccole  capsule  di 
j  porcellana,  sempre  disposte  sotto  una  campana  ripiena  di  gas  inerte,  in  ma- 
il niera  che  fosse  impossibile  l'ossidazione  durante  il  raffreddamento. 
«  È  inutile  soggiungere  che,  prima  di  preparare  le  leghe,  venne  ripetu- 
tamente determinato  il  peso  specifico  dei  metalli  componenti,  fusi  anch'essi 
j ,  parecchie  volte  e  fatti  solidificare  colle  cm-e  avute  per  le  leghe.  I  metalli. 
Il  puri,  provengono  dalla  casa  Trommsdorff  di  Erfm-t. 
"  Prima  di  determinare  la  densità  dei  dischi  metallici  ottenuti  nel  modo 
li  indicato,  si  lavano  diligentemente  con  benzina  alquanto  riscaldata,  nella  quale 
I  l  si  lasciano  per  qualche  tempo,  e  ciò  per  togliere  ogni  traccia  di  paraffina  che 
(')  Landolt  u.  Bornstein,  Physikalisch-cliemisclie  Tabellen.  S.  1. 
Eendiconti.  1888,  Vol.  IV.  1°  Sem.  94 
